14 



Mineralogie. 



hitze und langsames Erkalten lieferte eine schwarzgraue Schmelze, mit 

 Drusen von Melanit, Titanit und einem Subsulfuret des Eisens, das grössten- 

 teils am Boden angehäuft ist. Die Melanitkrystalle sind gut ausgebildete 

 Granatoeder, H. = 7, sp. O. 3,8. Ihre Zusammensetzung: 36,45 Si0 2 , 

 29,80 Fe 2 3 , 32,65 Ca 0. Der künstliche Titanit bildet rothbraune mono- 

 kline Prismen von 4 mm Länge; H. = 5, sp. G. 3,4. Zusammensetzung: 

 32,10 Si0 2 , 40,00 Ti0 2 , 27,14 CaO und eine Spur Eisen. Das Eisen- 

 sulfuret ist schlecht krystallisirt , es scheint dem rhombischen System an- 

 zugehören. Seine Zusammensetzung entspricht sehr nahe der Formel Fe 4 S 3 

 (zuerst dargestellt von Gautier und Hallopeau, Compt. rend. 108. p. 806). 



H. Behrens. 



R. Otto und J. H. Kloos : Künstlicher Periklas, ein Pro- 

 duct der Chlormagnesiumindustrie. (Ber. d. Deutsch, ehem. Ge- 

 sellsch. 24. Jahrg. I. p. 1480-1482. 1891.) 



Krystalle von der Form und Zusammensetzung des Periklases bilden 

 sich, wie H. Sainte-Claire-Deville nachgewiesen hat, durch Glühen von 

 pulveriger Magnesia in einem langsamen Strome trockenen Salzsäuregases. 

 In ganz ähnlicher Weise haben sie sich in dem vorliegenden Falle gebildet, 

 nämlich in Rostöfen , in denen zur Gewinnung von Salzsäure und Chlor 

 Magnesiumoxychlorid erhitzt wurde. An manchen Stellen eines solchen als 

 Muffelofen in Chamotte gemauerten Ofens, wo sich das eingefüllte Magne- 

 siumoxychlorid angesammelt hatte, fanden sich Blöcke von Magnesia und 

 darin in Drusen Periklaskrystalle ; es waren lebhaft diamantglänzende 

 Oktaeder mit einer 4 mm erreichenden Kantenlänge, farblos bis gelbgrau, 

 oft auch in Wachsthumsformen. Sp. G. = 3,555 — 3,571 , was von dem 

 des natürlichen (= 3,75) recht erheblich abweicht. Spaltbar nach den 

 Würfelflächen, Härte 6 — 7. Unter dem Mikroskop erweisen sie sich als 

 einfachbrechend, aber reich an Glaseinschlüssen, was besonders bemerkens- 

 wert]! ist. Die von Herrn Apotheker Heydecke vorgenommene Analyse 

 zweier Proben ergab: 98,21 °/ MgO, 1,57 Fe 2 3 und 97,94 MgO und 

 1,70 Fe 2 3 (vergl. das Ref. über : Foullon, Mineralog. Notizen, dies. Heft 

 p. -33-). R. Brauns. 



Einzelne Mineralien. 



V. Goldschmidt: Phosgenit von Monteponi. (Zeitschr. f. 

 Kryst. XXI. p. 321-328. 1893.) 



Der Verf. beschreibt 3 Krystalle und giebt bei einem derselben den 

 ausführlichen Gang der Berechnung nach erfolgter Messung mit seinem 

 zweikreisigen Goniometer (dies. Jahrb. 1893. II. 69) wieder. An allen Kry- 

 stallen finden sich die Formen c = OP (001), m = ooP (110), u = ooP2 (210), 

 x = P(H1), s = 2P2(211), ausserdem an 2 Individuen b = ooPoo (100), 



= 2Poo (201), und an je einem die für Phosgenit neuen Formen 



1 = ooPf (320) und p = 3P2 (632). Habitus dicktafelförmig. Auf den 

 m-Flächen zuweilen Combinatioiisstreifung mit 1, u, auf den x-Flächen 

 mit s. Axenverhältniss a : c = 1 : 1,0888 (Mittel aus 44 Messungen). 



